SÉANCE DU 6 JUILLET 1903. 4^ 



» 2° Bien que l'iodure de cuivre soit très peu altérable à la lumière, on pourrait 

 attribuer l'effet observé à cette altération; or les phénomènes restent exactement les 

 mêmes lorsqu'on opère à l'obscurité. 



» 3° Une lame très épaisse (S"™) de cuivre ne donne jamais lieu à la persistance 

 d'anneaux qu'on observe avec les lames minces. 



» 4" Une condition nécessaire de la persistance des anneaux est que l'ioduration 

 totale ne commence que lorsque la première ioduration est totalement achevée (il 

 suffit de quelques secondes d'intervalle entre les deux opérations), sans quoi la 

 deuxième réaction n'est que le prolongement de la première, et la surface est unifor- 

 mément iodurée. 



» 5° Sur une lame de cuivre d'épaisseur aussi uniforme que possible, j'ai formé six 

 systèmes d'anneaux ayant au centre les épaisseurs optiques suivantes : 



Numéros 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 



«£ en |X[JL ii5i 948 747 600 43o 3o6 



» Le n" 1 correspondait à la transformation totale de cuivre en iodure. Puis toute 

 la lame a été iodurée. Après cette opération, on a pu constater que les taches 1, 2, 3 

 étaient nettement visibles, 4- à peine discernable, o et 6 n'avaient laissé aucune trace. 

 D'après cela, la couche de cuivre incapable d'être iodurée ultérieurement aurait une 



' • ■ {■' • • ii5i — 600 



épaisseur intérieure a = kSt^v-, 



12,7 



» 6° J"ai fait, sur de multiples échantillons d'épaisseurs variables, les détermi- 

 nations suivantes : sur une lamelle de verre cuivrée on formait, par le procédé décrit 

 plus haut, de lari^es anneaux d'iodure; la lame était ensuite coupée en deux par le 

 milieu des deux anneaux; l'une des moitiés était iodurée totalement, puis recollée à 

 côté de l'autre moitié ; en examinant l'ensemble des deux demi-lames dans un appareil 

 à projection, il était possible d'apprécier (non sans quelque incertitude) quelles 

 couches avaient résisté à l'ioduration totale. 



» Si nt et m' sont les épaisseurs optiques correspondant à la tache centrale et au 



bord extérieur de la zone qui a résisté à la deuxième ioduration, l'épaisseur maxima 



j • • I . , n(z — e') 



du cuivre inaltéré est a: = • 



12,7 



» Voici quelques résultats obtenus par cette méthode (') : 



«£en|i.(jL.. i652 1876 i258 i258 i334 747 



m' ii5i iiox 843 826 747 332 



ce 39 22 33 34 46 32 



» Les épaisseurs limites déterminées par les différents procédés qui 



(') L'argent donne naissance au même phénomène : une pellicule d'argent a donné 



/ ^ j. . 1927 — 1621 ,,„„ 

 ne =r 1927, m' =. 1621, d ou x = -^-~ = 34'^'^- 



C. R., 1903. 2» Semestre. {T. CXXXVII, N" 1.) 7 



